## PENURUNAN KUAT TARIK BAJA TULANGAN POLOS PADA MUTU BETON K-175 TEBAL SELIMUT 3 CM TERBAKAR DENGAN WAKTU YANG BERBEDA (Hasil Penelitian)
Oleh: Ukiman, Setio Utomo, Hartono, Imam Nurhadi, Pentardi Rahardjo Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275

## Abstrak
Beton merupakan material bangunan yang murah dan mudah dipadatkan atau dibuat, dapat memenuhi kebutuhan  baik  dari  segi  kekuatan  maupun  dari  segi  dimensi  panjang  bentang  yang  dibutuhkan. Kemajuan teknologi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mendorong pembangunan rumah tinggal menjadi  gedung  bertingkat  banyak  (  rumah  susun)  dengan  bahan  beton  bertulang.  Pesatnya perkembangan rumah took atau disebut Ruko baik berlantai 2 (dua) atau (tiga) tidak diikuti kelengkapan alat  penangulangan  bahaya  kebakaran.  Sehingga  kadang  bila  terjadi  kebakaran  dan  selain  kerugian materi juga ada korban jiwa.Beton yang dikenal material yang tahan terhadap api bila terbakar dalam waktu  yang  lama  dan  suhu  yang  tinggi  akan  mengalami  kerusakan  (kuat  tekan  akan  turun),  tentunya dalam  beton  bertulang  yuga  akan  terjadi  hal  yang  demikian,  selain  betonnya  rusak  tentunya  baja tulangannya  juga  mengalami  kerusakan/penurunan  kuat  tariknya.  Apalagi  bahan  baja  tulangan merupakan bahan penghantar panas dan bila pada suhu tinggi tertentu akan meleleh dan dapat melebur jadi cair. Sehingga pada stuktur bertulang bertulang sebagai komponen bangunan bila terkena panas api dengan  suhu  tinggi  dan  durasi  yang  lama  akan  menurunkan  kuat  tarik  baja  tulangan  yang  akan bepengaruh  pada  kestabilan  struktur  bangunan  konstruksi.  Akibat  struktur  beton  bertulang  dengan selimut beton tebal 3 cm jika terbakar dengan panas bara api akan mengalami penurunan kekuatan pada mutu  beton  K  175  jika  terbakar  hingga  4  jam  lebih  akan  kehilangan  kuat  tekan  sampai  52%  dan kehilangan nilai kuat tarik pada baja tulangan sampai 22%. Pengakajian ini pada kondisi pasca bakar (benda  uji  kondisi  dingin).Pada  durasi  bakar  sampai  8  jam  maka  kuat  tekan  beton  K  175  ,  hilangnya kekuatan sebesar 67 % dan kehilangan nilai kuat tarik baja tulangan sebesar 24,16 % (benda uji kondisi dingin atau pasca bakar pengujiannya).
Kata kunci : Beton, Baja tulangan, Rusak, Durasi bakar.
1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Bahan utuk pembuatan beton sangat banyak terhampar  dimuka  bumi  ini,  bahan  beton seperti  batu  pecah,atau  split  dari  hasil pemecahan  batu  baik  secara  manual ataupun mesin dengan ukuran yang berbeda serta  pasir  alami  maupun  serbuk  dari  hasil pemecahan  batu.  Secara  sederhana  beton dapat  dikatakan  material  campuran  dari agregat  kasar  (batu  pecah)  dan  agregat halus  (pasir)  yang  ditambah  semen  dan  air diaduk  hingga homogeny dan  mengeras dalam waktu  tertentu (proses  kimia) . Nilai kekuatan serta daya tahan  ( durability ) dari beton  merupakan  fungsi  dari  banyak  hal antara  lain  forsi  campuran  bahan,  mutu dasar bahan, cara pelksanaan serta perawatannya.  Keunggulan  bahan  beton adalah  mempunyai  nilai  kuat  tekan  yang tinggi  dan  kekurangannya  adalah  nilai
karateristiknya  yang  rendah  disbanding kuat  tekannya.  Selain  itu  untuk  ukuran terlebih  ukuran  panjang  dapat  disesuaikan dengan  panjang  bentang  bahan  komponen konstruksi  yang  akan  dibangun/dibuat walaupun  bahan  beton  ini  berat,  tetapi dalam  pembuatan  komponen  bangunan dapat  bertahap  kerena  sifat  semen  yang mulai  mengeras  setelah  lebih  kurang  satu jam jadi adukan ( setting time ).
Kemudahan dalam pembuatan beton, dimensi  ukuran  yang  dapat  mencukupi kebutuhan dan kuat tekan yang tinggi, maka bahan beton banyak dipakai dalam baerbagai  konstruksi  bangunan,  apabila bahan  ini  punya  keawetan  yang  lama. Sehingga masyarakat luas dalam membangun  rumah  tinggal  telah  banyak yang  menggunakan  bahan  beton,  bahkan sampai  rumah  tinggal  berlantai  banyak
seperti  apartemen,  gedung  sekolah  dan lainnya,  baik  dengan  bahan  tambah  seperti besi  tulangan maupun tanpa bahan penguat lainnya, bahkan beton ini banyak digunakan besi  tulangan  yang  ditempatkan  pada bagian  dalam  yang  mengalami  gaya  tarik, dalam analisa struktur beton bertulang telah diperhitungkan  berdasarkan  ukuran  dan struktur  bangunan  dalam  kondisi  aman, stabil, kokoh serta tahan lama.
Kontruksi beton bertulang untuk pembesian harus tebungkus rapat dan pengaturan jarak harus persisi, untuk bidang luar diberi beton deking dan mampu memberikan pengamanan  pada  tulangan.  Disisi  lain beton tahan api terpaut dari batuan (agregat dan  pasir).angka  muai  beton  0,000010 sampai  0,000013  dan  untuk  baja  tulangan 0,000012,  setiap  kenaikan  1º  C    sehingga perbedaan  tegangan  yang  timbul  dapat diabaikan.  Seperti    dari  siaran  Metro  pagi pertengahan  Maret 2015  menjelaskan Gedung  Kosgoro  lantai  18  terbakar  hingga 6  jam  api  belum  bisa  dikendalikan, penyebab  kebakaran  diperkirakan  ada konsletting  arus  listrik  dilantai  2.  Sehingga perlu  adanya  penelitian  dengan  judul  : Karaterististik baja tulangan pada mutu besi K  175  tebal  selimut  3  cm  yang  terbakar durasi  yang  berbeda”  besi  yang  kami  teliti adalah besi tulangan polos diameter ( 8, 10, 12  mm)  dan  dibakar  durasi  (0,  2,  4,  6,  8 jam).

## 1.2. Perumusan Masalah
Penelitian ini merupakan lanjutan pengembangan dari judul “Kajian Experimental  Mutu  Beton  K  250  Pada
Kondisi
Terbakar
dan Proses Pembakarannya  Pada  Suhu  Api  (>250ºC). beton  merupakan  material  yang  tahan  api bila  terkena  panas  suhu  tinggi  dan  durasi sampai  6  jam  kuat  tekannya  akan  turun sampai 40%, sehingga bangunan rusak. Era sekarang  fasilitas  tempat  hunian  dibuat berlantai banyak, adanya musibah kebakaran  yang  sering  terjadi  baik  rumah tinggal,  gedung,  gudang,  menginfirasikan penelitian untuk mengkaji kejadian
kebakaran  terhadap  perilaku  salah  satu bahan  bangunan  yaitu  baja  tulangan  Ø  8, 10,  12  yang  paling  banyak  dipakai  di bangunan konstruksi.
Maka  batasan-batasan  penelitian  sebagai berikut :
a. Bahan  baja  tulangan  Ø  8,  10,  12  mm yang  ada  dipasaran  sekitar  kampus Polines
b. Mutu beton K 175 umur  > 28 hari
c. bahan  bakar  kayu  dengan  panas  bakar suhu  bara  api  dengan  durasi  (0,  2,  4,  6, 8) jam
d. Jenis pengujian :
a) Uji kuat tekan beton
b) Uji kuat tarik baja tulangan
e. Tempat : Laboratorium Bahan Bangunan Jurusan Teknik Sipil –Polines.

## 1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui seberapa besar penurunan kekuatan struktur bangunan  yang  terjadi,  sehingga  dapat diberikan  arahan  atau  rekomendasi  bahwa bangunan  konstruksi  gedung  yang  terbakar apakah  masih  aman  digunakan  atau  tidak, berdasarkan  pola  hubungan  antar  durasi bakar  terhadap  nilai  kekuatan  tarik  baja tulangan polos dan kuat tekan beton.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Bahan Beton
Yang  dimaksud  dengan  beton  adalah campuran  antara  semen    Portland    atau semen  hidrolik  yang  lain,  agregat  kasar, agregat  halus  dan    air  tanpa  atau  bahan tambah  membentuk  massa  yang  padat  dan keras  (SNI  03-2834-1993)  Bahan  semen berfungsi  sebagai  bahan  pengikat  dan agregat  kasar  dan  halus  sebagai  bahan pengisi.  Agregat  kasar  dapat  dari  hasil pemecahan  batu  secara  masinal  maupun manual  dengan  ukuran  Ø  (5-40)  mm, sedangkan agregat halus dapat dari pemecahan  batu  atau  pasir  alami  dengan ukuran butiran antara Ø (0,5-5)mm.
Air  merupakan  bahat  pelarut  yang  dapat menjadikan  semen  menjadi  fasta,  sehingga fasta  semen  akan  membungbus  seluruh permukaan  butiran  pasir,  agregat,  dan
permukaan  besi  tulangan  agar  diperoleh rekatan  yang  kuat.  Air  untuk  pembuatan adukan  semen  beton  harus  bersih  dari kandungan  mineral  yang  yang  dapat merusak  beton.  Perbandingan  jumlah  air dan banyaknya semen sering disebut  factor air  semen  (fas)  besarnya  fas  akan berpengaruh  pada  nilai  Kuat Tekan Karateristik  Beton    dengan  jumlah  sampel 20  buah  benda  uji  pada  umur  28  hari dengan  cacat  5%  yang  ada  (SKSNI-  T15- 2000).

## 2.2. Baja Tulangan Polos (BjTP)
Baja  tulangan  adalah  baja  yang  berbentuk batang  yang  dipergunakan  untuk  tulangan beton  dan  memenuhi  ketentuan  (SNI  03- 6861-2-20020).  Berdasarkan  bentuk  baja tulangan terdiri dari baja tulangan polos dan tulangan  profil  (deform).  Baja  tulangan polos  merupakan  batang  tulangan  dengan permukaan  yang  polos  dan  berbentuk prismatic ,  sedangkan  baja  tulangan  deform atau  dipropilkan  dan  sering  disebut  baja tulangan deform dengan  sirip  teratur  atau berulir,  sifatnya  tampak  /  visual  baja tulangan  tidak  boleh  mengandung  sepihan- serpihan, lipatan-lipatan, retak-retak, bergelombang  maupun  cerna-cerna  yang dalam atau tidak boleh berkarat sedikit/ringan  permukaan  (SNI  03-6861-2- 2002)

## 2.3. Beton  Bertulang
Beton bertulang adalah beton yang mengandung batang tulangan dan direncanakan  berdasarkan  anggapan  bahwa kedua  jenis  bahan  tersebut  dapat  berkerja sama  dalam  memikul  gaya-gaya  (PBI- 1971). Struktur beton bertulang merupakan  bahan  paduan/komposit  antara beton  dan  baja  tulangan,  bekerja  bersama- sama dalam menahan beban. Baja tulangan merupakan  bahan  beton  bertulang  yang sangat  penting  dalam  kunstruksi  beton bertulang,
yang  menahan  distribusi  gaya  tarik/tekan adalah  beton  dan  yang  menahan  gaya  tarik adalah  baja  tulangan.  Oleh  karena  itu
konstruksi  beton  tanpa  baja  tulangan  tidak akan memiliki kekuatan yang optimal.
Beton  mempunyai  nilai  kuat  tekan  yang cukup  tinggi,  tetapi  kuat  tariknya  rendah dan  harganya  relative  lebih  murah  dari bahan  baja.  Sedangkan  bahan  baja  punya kuat  tarik  lebih  tinggi  tetapi  harga  cukup mahal  dan  perlu  teknologi  tinggi  dalam penangannya.  Sehingga  hal  ini  melatar belakangi  pemakaian  bahan  baja  yang  kuat tariknya  tinggi  ditempatkan  pada  bagian komponen  bangunan  dengan  beton  yang terkena  beban  tarik  dan  disebut  beton bertulang.
2.4. Pengaruh Panas pada Beton

## Bertulang
Material  beton  merupakan  material  yang tahan  panas  disbanding  terhadap  bahan kayu,  baja,  maka  beton  dapat  dikatakan isolator  /pelindung  terhadap  baja.  Selain pelindung  panas  juga  sebagai  pelindung terhadap  air  sehingga  baja  tulangan  tidak mudah  korosi.  Pada  material  yang  terbakar rambatan  panas  yang  terjadi  cukup  lemah sehingga  tidak  menyebabkan  perubahan yang  mendadak  pada  komponen  struktur beton bertulang.
Sehingga  perlu  kajian  yang  spesifik  untuk mengevaluasi tingkat kerusakan pada beton maupun  baja  tulangan  akibat  kebakaran dengan  durasi  yang  lama.  Melalui  beton yang  terbakar  dapat  dijadikan  pengalaman untuk  diambil  manfaat  sebagai  informasi yang  berharga  untuk  panduan  pengambil keputusan  dimasa  mendatang  (Soemadi  & munaf,  1988  dalam  Trisni,  2006,  Pilar  Vol 15 No 2).
Kerusakan  beton  dapat  terjadi  akibat perbedaan  angka  muai  antara  agregat  dan pasta  semen  yang  mengakibatkan  lekatan pada  batuan  menjadi  berkurang.  Pada material  pasta  semen  akan  menyusut (mongering)  dan  agregat  akan  memuai menimbulkan  retak-retak  pada  beton  yang mengakibatkan  kwalitas  beton    menurun
(Trimulyono,2003  dalam  Hartono,  2009 Orbith Vol.5 nomor 1)
Beton  pada  suhu  100ºC,  air  kapiler  akan menguap  dan  pada  suhu  200ºC,  air  yang terserap  dalam  agregat  mulai  menguap, penguapan  air  mengakibatkan  penyusutan pada  pasta  semen  dan  beton  pada  suhu 400ºC  pasta  yang  sudah  terdurasi  akan terurai  kembali  sehingga  kekuatan  beton mulai terganggu (Paul N dan Antoni, 2007,
Teknologi Beton,
Andi Offset, Yogyakarta). 2.5. Penelitian Yang Penah

## Dilaksanakan
Penelitian  yang  telah  dilakukan  terhadap beton tulangan :
a. kajian  baja  tulangan  plat  pada  beton paska  bakar  di  pasaran  Bitingan  Demak (Fx.  Gunarso  I,  1999)  akibat  terbakar kekuatan tariknya turun.
b. Perubahan perilaku mekanis beton akibat temperature  tinggi  (Trisni  B,  dkk  2006 dalam Pilar Vol 15 No 2) Semakin tinggi suhu  api  yang  dikenakan  pada  waktu  3 jam  pada suhu 300º C pada beton maka kekuatannya turun berkisar 71,80%, juga pada suhu  600º C jadi 43,60% dan pada suhu  900º  C  jadi  15,40%  untuk  beton kuat tekan 21,6 mPa.
c. Evaluasi terhadap karateristik kuat tekan beton  saat  terbakar  dan  paska  bakar (Hartono, 2009 dalam Orbith vol 5 No 1
Maret  2009)  Dapat  disimpulkan  bahwa mutu  beton  K  250  yang  mengalami kebakaran  pada  temperature  bar  api diatas  250º  C  dapat  menyebabkan penuruna kuat tekan.
d. Kajian  eksperimental  kuat  tekan  beton dan lekatan beton mutu beton normal (Fe 12,50,  17,50,  dan  22,500  pada  baja tulngan  polos  kondisi  pasca  bakar dengan  durasi  yang  berbeda  (Sugiharto dkk,  2011  dan  Penelitian  Terapan  Luar Biasa)

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian laboratorium, sehingga kegiatannya
dilakukan  dilaboratorium  Bahan  Bangunan jurusan  teknik  sipil  Politeknik  Negeri Semarang.  Bahan  beton  agregrat  kasar (split)  dan  hahus  (pasir)  dari  perdagangan material  sekitar  kampus  Polines  termasuk bahan  semen,  baja  tulangan    dan  paling banyak  digunakan  pada  konstruksi  rumah tinggal.

## 3.1 Bahan Beton Dan Baja Tulangan
Campuran  beton  dibuat  secara  praktis dengan perbandingan volume, bahan campuran  semen,  pasir  dan  split  memakai perbandingan 1:2:3 dengan air secukupnya, tebal  beton  deking  3  cm.  Adukan  beton dengan  cara  manual,  yaitu  perbandingan campuran sesuai takaran kemudian dicampur  dengan  membola-balikan  hingga rata  dan  baru  dicampur  air  sedikit  demi sedikit  hingga  adukan  merata  dan  mudah dikerjakan.  Agar  terarah  penelitian  ini mengacu bahan:
a. Bahan semen PPC (Gresik)
b. Pasir  dari  Muntilan  (yang  ada  dipasaran Semarang)
c. Batu  pecah  sekitar  Semarang  dan  Air yang ada di Polines
d. Ø  baja  tlangan  (8,  10,  12)  mm  panjang 60 cm
e. Durasi bakar (0, 2, 4, 6) jam bahan bakar kayu atau arang.

## 3.2. Prosedur Pelaksanaan Penelitian
Dalam  pelaksanaan  dilakukan  beberapa tahapan yaitu: persiapan sampel, pemcampuran sampel, pembakaran, pengujian dan analisa data.

## 3.2.1. Persiapan sampel
Persiapan  bahan,  pemeriksaan  propetis beton,  air,  mutu  beton  K  175,  Ø  baja tulangan,

## 3.2.2. Rancangan campuran beton
Rancangan  beton  K  175,  test  kuat  tekan umur  beton    3,  7,  14,  28  hari,  perawatan sampel, pembuatan sampel balok beton dan pembakaran  balok  beton  pada  umur  >  28 hari
3.2.3. Tahapan Pembakaran
a. Persiapan  tungku  dan    bahan  bakar (kayu/arang)
b. Kode/Notasi  sampel  dan  tempat  air pemadam api
c. penyusunan  dan  pembakaran  sampel balok beton durasi (0, 2, 4, 6) jam
d. Penempatan sampel beton yang
terbakar dan proses pendinginan.
3.2.4. Tahapan  pengujian  dan  analisa data
a. Uji  kuat  tekan  dan  tarik  beton  pasca bakar dengan durasi (0, 2, 4, 6) jam
b. Uji  kuat  tarik  baja  tulangan  pasca  bakar dengan durasi (0, 2, 4, 6) jam
3.3. Diagram Alir
4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## 4.1. Analisa Data
Dari sampel beton  sesua umur rencana dan dilakukan  pengujian  kuat  tekan  pada  umur 3 hari, 7 hari, 14 hari dan 28 hari, serta hasil pengujian  kuat  tekan  dikonvers  terhadap umur  beton  pada  28  hari  semua  memenuhi sysrat  yaitu  >  dari  K  175.  Sedangkan dengan  pengujian kuat tekan dengan hamer Test pada usia beton lebih besar dari 28 hari diperoleh  nilai  rata-rata  185  kg/cm2  dan lebih besar dari K 175..
Data  uji  beton  baik  pemeriksaan    mutu  / kualitas, maupun beton terbakar dengan durasi  yang  berbeda  disajikan  dalam  tabel berkut :
Tabel  1.  Data  hasil  uji  Kuat  Tekan Rancangan Campuran beton K 175
N o Kode Samp el Umur samp el Berat
Samp el (gram ) Uku ran Sam pel (cm) Kuat Tek an (kg/ cm2 ) K. Tekan Estimate (kg/cm2) K. Tekan rata2 (estimasi) 1 1 3 7650 15x 15x 15 90,9 5 221,73 204,55 2 7800 81,6 1 199,05 3 7700 77,5 6 189.17 4 7550 82,2 9 200,71 5 7800 86,9 6 212,10 2 1 7 7450 15x 15x 15 129, 84 190,94 193,96 2 7600 135, 36 199,06
3 7800 132, 13 194,30 4 7550 125, 06 183,91 5 7800 137, 09 201,60 3 1 14 7700 15x 15x 15 174, 47 200,54 214,00 2 7450 18 5,51 224,72 3 7600 188, 88 217,10 4 7750 170, 71 196,21
5 7550 201, 38 231,47 4 1 28 7650 15x 15x 15 198, 72 198,47 199,56 2 7800 205, 14 205,14
3 7700 187, 10 187,10 4 7750 192, 25 192,25
5 7650 214, 62 214,62
Tabel  2  :  Data  Uji  Hammer  Tes  Umur Beton 28 Hari
N o Umur (hari) Pembacaan Hammer R posisi sudut α = 90ᵒ R Rata -rata Kuat Tekan (kg/cm 2) Kuat
Tekan rata- rata (kg/cm 2) 1 2 3 4 5 1 28 23 21 24 20 25 22,6 185 185,0 2 28 24 22 20 21 24 22,2 182 3 28 23 26 21 24 21 23,0 188
Tabel    3.  Data  uji  tarik  baja  tulangan terbakar  dengan  durasi  berbeda  pada tulangan polos diameter 10 mm (nlai rerata)
No Durasi Bakar Nilai Kuat Tarik %
1 2 3 4 5 0 2 4 6 8 62.19 56,92 51,48 49,02 47,92
Grafik  1.  Hubungan  Nilai  kuat  tarik terhadap durasi bakar diameter 10 mm Dari  grafik    hubungan  kuat  tarik  terhadap durasi  bakar  gambar  1  dengan  selimut beton  3  cm  diperoleh  persamaan  y  =  - 2.4995x + 62.838 dengan R² = 0.7286.
Besarnya  penurunan  kuat  tarik  dalam persen adalah :
Tabel  4.  Persentase  penurunan  kuat  tarik baja tulangan diameter 10 mm.
No Durasi Bakar Besar kuat tarik (kg/mm 2 ) Besarnya penurunan (%) Keterangan
1 2 3 4 5 0 2 4 6
8
62,19 56,92 51,48
49,02 47,92 0 8,47 17,22 21,18 22,95 Dari kondisi awal
Tabel  5.  Data  uji  tarik  baja  tulangan terbakar  dengan  durasi  berbeda  pada tulangan  polos  diameter  12  mm  (nilai rerata)
No Durasi Bakar Nilai Kuat Tarik %
1 2 3 4 5
0 2 4 6 8
62,40 55,82 - 54,78 53,23
Grafik  2.  Hubungan  Nilai  kuat  tarik terhadap durasi bakar diameter 12 mm
Dari  grafik    hubungan  kuat  tarik  terhadap durasi  bakar  gambar  2  dengan  selimut
beton  3  cm  diperoleh  persamaan  y  -0.969x + 60.434 dengan R² = 0.76796
Besarnya  penurunan  kuat  tarik  dalam persen adalah :
Tabel  6.  Persentase  penurunan  kuat  tarik baja tulangan diameter 12 mm.
No Durasi Bakar Besar kuat tarik (kg/mm 2 ) Besarnya penurunan (%) Keterangan
1 2 3 4 5 0 2 4 6
8 62,45 55,82 - 54,78
53,23 0 10,62 - 12,28
14,76 Dari kondisi awal
Tabel  7.  Data  uji  tarik  baja  tulangan terbakar  dengan  durasi  berbeda  pada tulangan polos diameter 16 mm (nlai rerata)
No Durasi Bakar Nilai Kuat Tarik % 1 2 3 4 5 0 2 4 6 8 68,84 51,06 50,46 48,93 44,91
Grafik  3.  Hubungan  Nilai  kuat  tarik terhadap durasi bakar diameter 16 mm
Dari  grafik    hubungan  kuat  tarik  terhadap durasi  bakar  gambar  3  dengan  selimut beton  3  cm  diperoleh  persamaan  y  =  - 2.4995x + 62.838 dengan R² = 0.7286 Besarnya  penurunan  kuat  tarik  dalam persen adalah :
Tabel  8.  Persentase  penurunan  kuat  tarik baja tulangan diameter 12 mm.
No Durasi Bakar Besar kuat tarik (kg/mm 2 ) Besarnya penurunan (%) Keterangan 1 2 3 4 5 0 2 4 6
8 68,84
51,06 50,46 48,93
44,91 0 25,83 26,70
28,92 34,76
Dari kondisi awal
Rangkuman  penurunan  kuat  tarik  baja tulangan terbakar dengan selimut 3 cm
y = -1.822x + 60.79 R² = 0.9313 0 10 20 30 40 50 60 70 0 5 10 N il ai k uat tari k (k g/ m m 2 ) Durasi Bakar (jam) y = -0.969x + 60.434 R² = 0.7679 50 55 60 65 0 5 10 N il ai k uat tari k
(k g/ m m 2 ) Durasi Bakar (jam) y = -2.4995x + 62.838 R² = 0.7286 0 50 100 0 5 10 Nila i k u a t ta rik (k g /m m 2 ) Durasi Bakar (jam)
Tabel  9.  Rangkuman  penurunan  kuat  tarik baja tulangan terbakar dengan selimut 3 cm.
No Durasi Bakar Besar penurunan (%) Rata-rata penurunan (%) 10 mm 12 mm 16 mm 1 2 3 4 5 0 2 4 6
8 0 8,47 17,22 21,18 22,95 0 10,62 - 12,28 14,76 0 25,83 26,70 28,92 34,76 0 14,97 21,96 20,79 24,16 Rata-rata 20,47

## 4. Kesimpulan
Dari  pembahasan  1,  2,  dan  3  dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Akibat  struktur  beton  bertulang  dengan selimut  beton  tebal  3  cm  jika  terbakar dengan  panas  bara  api  akan  mengalami penurunan  kekuatan  pada  mutu  beton  K 175  jika  terbakar  hingga  4  jam  lebih akan kehilangan kuat  tekan sampai 52% dan kehilangan nilai kuat tarik pada baja tulangan  sampai  22%.  Pengakajian  ini pada  kondisi  pasca  bakar  (benda  uji kondisi dingin).
b. Pada  durasi  bakar  sampai  8  jam  maka kuat  tekan  beton  K 175 , hilangnya kekuatan  sebesar  67  %  dan  kehilangan nilai  kuat  tarik  baja  tulangan  sebesar 24,16  %  (benda  uji  kondisi  dingin  atau pasca bakar pengujiannya).

## DAFTAR PUSTAKA
NSPM, Kumpraswil ,2002,
Metode Spesifikasi  dan  Tata  Cara  Bagian  3, Beton    Semen,  Perkerasan  Beton Semen,  Jakarata  :Balitbang  Dept Kimpraswil PBBI-1971-NI-2, Yayasan Dana Normalisasi Indonesia Dept PU. Priyo  sulistyo,  2001,  Evaluasi  Mutu  Balok Beton  Bertulang  Pasca  Kebakaran, Proseding Seminar Nasional
“Mekanika  dan  Teknologi    Bahan”
Yogyakarta- Naviri
SK  SNI-S-04.  1989  F  ,  Spesifikasi  Bahan
Bngunan Bagian A, Bandung.
Yayasan LPMB
Tri  M,  2003,  Teknologi  Beton,  Jakarta  FT
Unifersitas Negeri Jakarta
Tjokrodimulyo,  1996,  Teknologi  Beton Yogyakarta-naviri.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih kami ucapkan kepada Direktur Politeknik  Negeri  Semarang  yang  telah memberikan  kesempatan  dalam  penelitian ini  sehingga  dapat  terlaksana  dengan  baik melalui  Daftar  Isian  Penggunaan  Anggaran Kegiatan  Bantuan  Penelitian  Swadana- PNBP  Dosen  Politeknik  Negeri  Semarang Tahun Anggaran 2015